먼저 , 제 조예 로부터 얻 은 PSi 와 일진 나노 텍 으로부터 구입 한 SWCNT 분말 ( 0 . 2 mg , ASP - 100 F ) 을 2 . 5 ㎝ × 2 . 5 ㎝ × 0 . 05 ㎝ 의 P 형 Si ( 100 ) 웨이퍼 조각 위 에 고정 시켜 각각 의 PSi / Si ( 100 ) 및 CNT / Si ( 100 ) 시편 을 제조 하 였 다 . 각각 의 시편 표면 에 체세포 대용 으로 바셀린 ( 1 . 5 mg ) 을 사용 하 여 유기물 박막 을 코팅 하 였 다 . 이때 , 사용 한 PSi 의 밀도 가 벌크 Si 밀도 의 27 %( 100 % - PSi 의 기공 율 ) 라고 가정 할 때 , 본 실험 에 사용 된 PSi / Si ( 100 ) 시편 을 만드 는데 사용 된 PSi 의 무게 는 10 . 9 mg ( = 40 . 3 mg × 0 . 27 ) 이 다 . 또한 , 본 실험 에 사용 된 SWCNT 분말 의 순도 , 직경 및 길이 는 각각 90 부피 %, 1 ~ 1 . 2 nm 및 5 ~ 20 ㎛ 이 었 다 .